Synthetische Versuche zur Pyroxengruppe, 
299 
Dieser Pyroxen enthält neben viel Tonerde auch beträchtliche 
Mengen Eisenoxyd; aus dem Schmelzfluß erhält man auch bei ver- 
hältnismäßig langsamer Abkühlung keinen Pyroxen, sondern neben 
viel Magneteisen kleine Körner von Olivin und Feldspat. 
Es zeigt sich also, daß l'yroxene mit gleich- 
zeitig viel Eisen und Tonerde im Schmelzflüsse 
recht unbeständig sind. 
in. Fe.ste Lösungen von a-CaSiOj mit Tonerde. 
Das a-Kalksilikat ist optisch einachsig (hexagonal) mit sehr 
kleinem Achsenwinkel 2E = 0 — 8® und optisch positivem Cliarakter 
der Doppelbrechung. Die Doppelbrechung beträgt 0,02.5 — 0,035. 
Es vermag nach A. L. Day und E. T. Allen kleine Quanti- 
täten von Kalk und Kieselsäure aufzunehmen und feste Lösungen 
mit dem Orthosilikat zu bilden ’. 
In dem von E. S. Shepherd und G. A. Rankin aufgestellten 
Dreistoft'system CaO — Al^Og — SiO,, ^ bilden die im folgenden be- 
schriebenen Mischungen feste Lösungen und fallen in der Dreiecks- 
projektion in das Existenzfeld von a-CaSiOj. Es schien wünschens- 
wert, die optischen Verhältnisse und die Schmelzpunkte der dem 
reinen Kalksilikat nahestehenden Mischungen a-CaSiOj -j- Al ,03 zu 
prüfen und sie in Zusammenhang zu bringen mit den Ergebnissen 
der chemischen Untersuchung. 
Stellt man Miscliungen von a-Kalksilikat bis zu einem Gelialt 
von 15 Gew.-% an Tonerde her, so erhält man stets wieder die 
a-Form mit ihren charakteristischen Eigenschaften. Nur in der 
Schmelze 3 (a-Kalksilikat mit 15% AlgOj) ließen sicli wegen der 
Kleinheit der Kristalle konoskopische Untersuchungen nicht melir 
durchführen; doch sind auch diese Kristalle homogen. 
Die Kristalle sind optisch einachsig, optisch positiv 
und die mittlere Lichtbrechung von derselben Größenordnung wie 
die tonerdefreie Form (n = 1,1536). Bei Touerdezusatz verringert 
sich die Lichtbrechung in der 3. Dezimale bis auf 1,633 + 0,001. 
Auffallend ist, daß das bei der reinen CaSiOg-Forni häufig 
auftretende Öffnen des Kreuzes bei Tonerdezusatz 
verschwindet. 
Kleine, glasfreie Proben wurden auf ihre Schmelzbarkeit im 
C. DoELTER’schen Heizmikroskop untersucht und im Platinschälchen 
erhitzt. 
‘ A. L, Day und Mitarbeiter, Tscherm. Min.-petr. Mitt. 26. 169 (1907). 
^ E. S. Shepherd und G. A. Rankin, Zeitschr. f. anorg. Chemie. 71. 
19 (1911). 
